48 COSMOS. 



aissc du nickel fondu et bien decape pendant quinze heures dans 

 une liqueur contenant un melange de sel ammoniac et de 

 sulfate de cuivre, dans la proportion de une partie dece melange 

 pour dix parties d'eau; au bout de ce temps la plaque de 

 nickel qui pesait avant l'experience lSs r ,925, n'avait pas prdci- 

 pite de cuivre et pesait encore 18= r ,925. Une lame de bronze 

 d'aluininium avait perdu dans les rnemes conditions 0& r ,060 , et 

 une lame de maillechort blanc ( alliage de cuivre contenant en- 

 viron un 1/3 de nickel ) avait perdu 0s p ,072. Les acides a 1' excep- 

 tion de 1'acide nitrique, n'ont qu'une tres-faible action sur le 

 nickel fondu. En quinze heures je n'ai pu dissoudre par 1'acide 

 sulfurique etendu de 2 fois son poids d'eau, sur 18§ r de nickel, 

 que 0s r ,032 de metal ; et, en faisant reagir sur la meme quantite 

 et dans le mfime espace de temps, de 1'acide clorhydrique ordi- 

 naire du commerce fumant, je n'ai pu dissoudre que 0s r ,15 de 

 metal. 



Si Ton compare ces resultats a ceux que fournissent le fer, le 

 zinc, le cuivre, le plomb cl l'etain, Ton voit combien le nickel est 

 supeneur a tous ces me"taux et combien il se rapproche de l'ar- 

 gent, puisque comme lui il n'est reellement bien attaque que par 

 1'acide nitrique. 



C'est d'apres les considerations prece'dentes queje me suis de- 

 manded si le nickel que le commerce peut maintenant livrer au- 

 dessous de 20 francs le kilogramme, ne pouvait pas recevoir des 

 applications beaucoup plus etendues que celles qu'il a recues jus- 

 qu'a ce jour, et qui sont presque limitees a la fabrication du 

 maillechort, ou il entre beaucoup trop de cuivre pour que Ton 

 puisse apprecier les qualites du nickel. Ce metal peut etre obte- 

 nu assez pur pour que Ion puisse le forger, le laminer et l'eti- 

 rcr; il possede sous cet etat a peu pres la merne resistance que 

 le fer (1). C'est done a Tetat de purete' que le nickel devrait rece- 

 voir les applications nombreuses dont il est susceptible. J'en cite- 

 rai ici une seule comme exemple, c'est la confection des racles 

 ou docteurs employes pour enlever aux rouleaux d'impi'cssion 

 dans la fabrication des toiles peintes, l'exces de mordant ou de 

 matieres colorantes dont on les impregne. Ces lames, oidinaire- 

 ment en acier, sont detruitcs avec une tres-grande rapidite, sur- 

 tout lorsqu'elles se trouvent en contact avec le sulfate de cuivre 



(1) D'apres M. Wertheim, Li tcnaciic du nickel serait a celle du fer comme 90 a 

 70 : ellelui serail done superieuie. 



